SÉANCE DU 3o JANVIER fgoS. 293 



Le béton renfermait 4oo''Bde ciment de Portland de la marque E. Caudlot 

 et C'* pour 4oo' de sable et 800' de gravier calcaire. La quantité d'eau em- 

 ployée pour le gâchage représentait g,() pour 100 du poids des matières 

 sèches. 



L'armement de la poutre consistait en deux barres d'acier doux de iG™" 

 de diamètre et trois barres de 1 •_'">'" placées près de la face qui devait subir 

 les plus grands allongements. 



L'une de ces poutres a été conservée à l'air et couverte de sacs vides et 

 de planches qu'on arrosait fréquemment pendant le premier mois et tous 

 les deux jours ensuite; l'autre a été immergée après un jour de durcisse- 

 ment et conservée sous l'eau. 



Ces poutres, fabriquées les 27 et 28 mai 1904, ont été essayées par flexion 

 les 21 novembre et 22 décembre. Posées sur des appuis distants de o™,o5 

 de leurs extrémités, elles ont subi la pression d'un appareil hydraulique en 

 deux points placés symétriquement à o*", 70 de part et d'autre du milieu, de 

 sorte que, sur une longueur de i'°,4o, le moment de flexion était constant 

 et l'effort tranchant nul. 



Au milieu de cette longueur, on a observé les allongements de la face 

 tendue sur une longueur de i'",o2, au moyen de deux microscopes montés 

 sur une même tige et l'on a mesuré les raccourcissements de la partie com- 

 primée sur une longueur de o^.So au moyen de deux appareils Manet- 

 Rabut placés sur les faces latérales. 



Conformément au plan fixé d'avance, on a arrêté le chargement au mo- 

 ment où l'allongement des fibres extrêmes du béton était de o^^.GaS pour 

 la première poutre et de i'"'",3oo pour la seconde. On n'apercevait alors 

 au microscope aucune fissure dans l'enduit mince et lisse de ciment pur qui 

 avait été appliqué sur la face tendue pour faciliter l'examen. 



Pour chaque poutre on a ensuite enlevé au burin le béton qui recouvrait 

 les armatures et arraché celles-ci avec précaution, puis on a aplani, autant 

 que possible, la surface du béton ainsi entamé. 



Enfin on a détaché, à la scie, du reste de la poutre la plaquette AB dont 

 la section est hachurée dans la figure. 



En faisant l'épure des tléformations, on a reconnu que les diverses fibres 

 des plaquettes ainsi isolées avaient subi des allongements compris entre 

 o""",22 et o°"",5o pour la première et entre o"'",56 et i^^joy pour la 

 seconde et l'on sait que le béton non armé sebrise dès que son allongement 

 dépasse o'"'",io à o'"'",2o. 



Ces plaquettes privées du secours des armatures métalliques et du béton 



C. K., 1900, I" Semestre. (T. CXL, N° 5.) 38 



